平成１９年８月１日以降の公告する工事より適用

レディーミクストコンクリートの品質確保について
１－１ レディーミクストコンクリートの品質管理について
第１ 単位水量測定
１． コンクリートの品質確保のために，請負者は，従来の品質管理基準に加えて，単位水量の測定を実施すること。
なお，単位水量の測定は，レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）によること。
２． 請負者は，コンクリート施工時にポンプの筒先において選定したスランプの値を確保して施工することとし，ポンプ圧送によるワーカビリティーの経時変化を考慮して現場の荷卸し時点においてスランプ管理を行うこと。

１－２ 「レディーミクストコンクリートの品質管理について」の運用について
第１ 単位水量測定
１． 適用範囲
1 日当たりコンクリートの使用量が 100â以上施工する工事とする。
２． 単位水量の測定は，次によるものとする。
（１）請負者は，単位水量を含む正確な配合設計書を確認すること。
（２）示方配合の単位水量の上限値は，粗骨材の最大寸法が 20 ㎜～25 ㎜の場合は 175kg/â，40 ㎜の場合は 165kg/âを基本とする。単位水量を減じることにより，施工性が低下する場合は，必要に応じて，支障のない量で高性能 AE 減水剤の使用を検討すること。
（３）単位水量の測定は，2 回／日（午前 1 回，午後 1 回）または構造物の重要度と工事の規模に応じて100â～150âごとに 1 回，および荷卸し時に品質変化が認められた時に実施すること。
（４）現場で測定した単位水量の管理値は次の通りとして施工すること。
①

測定した単位水量が，配合設計±15kg/âの範囲にある場合はそのまま施工してよい。

②

測定した単位水量が，配合設計±15 を越え 20kg/âの範囲にある場合は，水量変動の原因を調査し，生コン製造者に改善を指示し，その運搬車の生コンは打設する。その後，配合設計±15kg/â以内で安定するまで，運搬車の 3 台毎に 1 回，単位水量の測定を行うこと測定に用いる容器その他の器具は，コンクリート中のアルカリ等に侵されず，また測定結果に悪い影響を及ぼさない材質を有し，塩化物の付着等がないように洗浄した後，表面の水分を取り除いたものを用いなければならない。料の採取 試料は，JIS A1115（まだ固まらないコンクリートの試料採取方法）に従い必要量採取するものとする。
③ 配合設計±20kg/âの指示値を超える場合は，生コンを打込まずに，持ち帰らせ，水量変動の原因を調査し，生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い，配合設計±20kg/â以内になることを確認する。
更に，配合設計±15 ㎏/â以内で安定するまで，運搬車の 3 台毎に 1 回，単位水量の測定を行う

平成１９年８月１日以降の公告する工事より適用こととする。

打設≦(管理値＝配合設計±15)＜改善指示≦(指示値＝配合設計±20)＜持ち帰り
指示値
＜管理値
≦-20
持ち帰り

改善-15

1/3 台

管理値
≦±0

打設

打設

指示値
≦+15

改善
打設

全車

配合設計値
≦

打設

＜+20

改善

改善

持ち帰り

1/3 台

1/3 台

全車

打設

1/3 台（５）単位水量管理についての記録を書面と写真により提出すること。

第２ スランプ管理（１）スランプの測定は，2 回／日（午前 1 回，午後 1 回）または，構造物の重要度と工事の規模に応じて，100～150âごとに 1 回，および荷卸し時に品質の変化が認められた時に実施することとする。
（２）コンクリート打設時にポンプの筒先等の適切なワーカビリティーを確保するため，場内運搬時のスランプロスを考慮してコンクリートのスランプを指定するものとする。
（３）コンクリートポンプを用いる場合は，コンクリートのポンプ施工指針（土木学会）等の規定によることとし，コンクリート打込み地点とスランプ管理地点である荷卸し地点の差を見込むこととする。

宮

城

県

レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）１．適用範囲本要領は、レディーミクストコンクリートの単位水量測定について、測定方法および管理基準値等を規定するものである。
なお、水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除き、１日当たりコンクリート種別ごとの使用量が 100m3 以上施工するコンクリート工を対象とする。
２．測定機器レディーミクストコンクリートの単位水量測定機器については、エアメータ法かこれと同程度、あるいは、それ以上の精度を有する測定機器を使用することとし、施工計画書に記載させるとともに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を監督職員に提出するものとする。また、使用する機器はキャリブレーションされた機器を使用することとする。
３．品質の管理受注者は、施工現場において、打込み直前のレディーミクストコンクリートの単位水量を本要領に基づき測定しなければならない。
４．単位水量の管理基準測定したレディーミクストコンクリートの単位水量の管理値は、「レディーミクストコンクリートの品質確保について」によるものとする。

５．単位水量の管理記録
受注者は、測定結果をその都度記録（プリント出力機能がある測定機器を使用した場合は、プリント出力）・保管するとともに、測定状況写真を撮影・保管し、監督職員等の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。また、１日のコンクリート打設量は単位水量の管理シートに記載するものとする。
６．測定頻度
単位水量の測定頻度は、（１）および（２）による。
（１）２回／日（午前１回、午後１回）、または、重要構造物では重要度に応じて１００〜１５０ｍ3 に１回（２）荷卸し時に品質の変化が認められたとき。
なお、重要構造物とは、高さが 5m 以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただし、プレキャスト製品は除く。）、内空断面が 25m2 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部（ただし PC は除く。）、トンネル及び高さが 3m 以上の堰・水門・樋門とする。

1

７．管理基準値・測定結果と対応（１）管理基準値
現場で測定した単位水量の管理基準値は次のとおりとして扱うものとする。
単位水量（kg/m3）

区分
管理値

配合設計±15kg/m3

指示値

配合設計±20kg/m3

注）示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が 20〜25mm の場合は 175kg/m3、40mmの場合は 165kg/m3 を基本とする。
（２）測定結果と対応
ａ 管理値内の場合測定した単位水量が管理値内の場合は、そのまま打設して良い。
ｂ 管理値を超え、指示値内の場合測定した単位水量が管理値を超え指示値内の場合は、そのまま施工してよいが、受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善の指示をしなければならない。
その後、管理値内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行うこととする。
なお、「管理値内に安定するまで」とは、２回連続して管理値内の値を観測することをいう。
ｃ 指示値を超える場合測定した単位水量が指示値を超える場合は、その運搬車は打込まずに持ち帰らせるとともに、受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。
その後、単位水量が管理値内になるまで全運搬車の測定を行う。
なお、管理値または指示値を超える場合は１回に限り試験を実施することができる。再試験を実施した場合は２回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さいほうの値で評価して良い。

2

荷卸地点のレディーミクストコンクリート
試料採取
単位水量の測定

管理値内

指示値超

測定結果の判定

管理値超
指示値以下
再試験実施の判断

実施

実施再試験実施の判断

無無単位水量の測定

管理値内

測定結果の判定

指示値超

２回の測定値のうち、配合設計との差の絶対値の小さいほうの値で判定

管理値超
指示値以下

管理値内

管理値を超え、指示値内

指示値超＝配合設計±15kg/m3 以下の＝配合設計±15kg/m3＝配合設計±20kg/m3を超え、±20kg/m3 以下範囲にある場合を超える場合の範囲にある場合

合格

原因を調査し、不合格（→打設）改善を指示（→打設）（→持ち帰り）

管理値内に安定するまで測定

管理値内に安定するまで測定

レディーミクストコンクリートの単位水量測定の管理フロー図3

レディーミクストコンクリートの3
単位水量測定の管理図（kg/m ）200
195

原因を調査し、改善の指示（打設可能範囲）

190
打設不可能範囲

現 185
場
で測 180
定し 175
た単 170
位
水量 165

配合設計値
管理値
指示値
打設可能範囲

160

打設可能範囲原因を調査し、改善の指示（打設可能範囲）

155

打設不可能範囲

150
150

155

160

165

170

175

配合設計の単位水量注）単位水量の上限値が 175kg/m3 の場合（粗骨材最大寸法が 20〜25mm）

4

料

試量

問

合せ先

他

その格

価

測定に必要な情報の間定

測

時法

定

測

方徴

特理

原

測

定

称

名

エアメータ法生コンの単位水量計「Ｗ−Ｃｈｅｃｋｅｒ」

推定精度が±10kg/m3 以下で測定が可能と考えられる測定方法を掲載（2003.7 現在）
水中質量法① 装置自体の容量と質量の測定を行い、JIS A 1128 に準じて空気量のキャリブレーションを行う② 骨材修正係数とセメント密度を測定し、配合計算書から材料密度、各種材料の配合を入力③ コンクリート試料をエアメータに入れ質量を測定する④ エアメータの空間部分に水を注入し質量を測定する⑤ JIS A 1128 に準じて空気量を測定する⑥ 測定値データを入力し、単位水量を算出する

５分
約 ６㍑のコンクリート① 計画配合② セメントの湿潤密度③ 細骨材、粗骨材の表乾密度
一式 ９８０，０００円（レンタル ９０，０００円／月）※技術指導費は別途① 事前にエアメータの容積、質量を測定しておく。
② エアメータを用いてコンクリート試料の空気量を測定する。
③ エアメータごと試料の質量を秤に載せて測定する。

５分

７リットルのコンクリート

計画配合

エアメータ１０〜１５万円、秤１０万円

土木研究所 構造物マネジメント技術チーム 片平
TEL 029-879-6761 FAX 029-879-6799
土木研究所ホームページ
技術情報 http://www.pwri.go.jp/
株式会社丸東製作所
TEL 03-3643-2111 FAX 03-3643-0293

5

株式会社 マルイ 大阪営業所 瓦林
TEL 072-869-3201 FAX 072-869-3205
株式会社 大林組 技術研究所 土木材料研究所

大成建設株式会社
技術センター建築技術研究所
材料研究室
TEL 045-814-7227 FAX 045-814-7251

・専用の計算システム（ＰＤＡ）も市販されている（エアメータとセットで コンクリート試料をそのまま使用するため、ウエットスクリーニングを行う 測定手順として粗骨材を洗うため、測定終了後の装置の洗浄作業がなく、直２３万円）
場合のようなサンプリング誤差が生じない。
ちに次の測定にかかれる。

一式 ２５０，０００円（パソコン除く）

基準コンクリートの調合
各材料の密度

約 ２ｋｇのコンクリート

１５分① 事前に骨材の密度測定を行う② コンクリートをサンプリングし空中質量を測定③ コンクリート中の気泡を脱泡しつつ水中質量を測定④ 粗骨材のみを洗い出し、粗骨材料を測定⑤ 計算により単位水量を推定する

長所：生コンクリートの受け入れ試験として行われる空気量測定試験と長所：ウエットスクリーニングを行わず、コンクリートで測定可能である。
ほぼ同等の作業で測定が可能
事前に骨材の密度測定を行うことで、高精度での推定が可能。
「Ｗ−Ｃｈｅｃｋｅｒ」（はかりが１ｇ、空気量が 0.1％の測定が可能） 短所：作業に熟練を要すを用いることで、高精度な単位水量測定が可能
水道水が必要短所：骨材の密度を正しく求めておく必要がある。

長所：空気量測定時に質量を測定するだけで単位水量が推定できる。
無注水法でも注水法と同等の精度で推定できる。
短所：骨材の密度を正しく求めておく必要がある。

単位水量が増加するとコンクリートの単位容積質量が小さくなる。この性質 生コンが計画した調合通りであるかを、単位容積質量と空気量の関係から求 コンクリートの気中（空中）質量と、水中質量および材料の密度から、コンを利用し、単位容積質量の違いから単位水量を推定する。
めるものである。空気量の測定値が理論値と異なる場合には、細骨材質量の クリートの体積を求め、単位水量を測定する。
計量値には骨材以外に水量が含まれたことになり、この水量から単位水量と水セメント比を算出する。

エアメータ法（土研法）

各種測定方法の概要（１/４）

参考資料

料

試

量

問

合せ

先

他

その格価

測定に必要な情報の間定

測時法

定測方

徴

特理

原測定称名Ｗ／Ｃミータ（ＭＴ−２００）

推定精度が±10kg/m3 以下で測定が可能と考えられる測定方法を掲載（2003.7 現在）
乾燥炉法株式会社 竹中工務店 技術研究所
構造材料グループ
瀬古 繁喜
TEL 0476-47-1700 FAX 0476-47-3080
株式会社 ニューテック
笹倉 博行
TEL 03-5997-7451 FAX 03-5997-7452
全国生コンクリート工業組合連合会中央技術研究所
TEL 0474-33-9492 FAX 0474-31-9489

6【販売元】社団法人北陸建設弘済会
事業調査室 高橋・山崎
TEL 025-381-1882 FAX 025-383-1470【製造元】吉川産業株式会社
TEL 025-231-9333 FAX 025-231-1224

特に必要な資格等はなし

調配合（示方配合・現場配合）

細骨材中の水分量、セメント初期水和量、竹中工務店の方法、全生連の方法などが提案されている。
特に必要な資格等はなし

400ｇ±30ｇのモルタル

400ｇ程度のモルタル一式 １，４９５，０００円

２０分〜２５分

１５分程度

一式 ４００，０００円程度① 試料採取フレッシュコンクリートからウェットスクリーニング作業をモルタル分離機で行い、モルタルを採取する。
② 乾燥前質量の測定
モルタルを約 400ｇ試料受け皿に入れて測定器にセットし、乾燥前の質量を測定する。
③ 減圧乾燥
調配合を選択後、測定開始。
④ 配合値の入力
配合値を測定器に入力する。
⑤ 結果表示乾燥終了後、乾燥後の質量を測定し、自動的に演算され、プリントアウトする。

① 測定準備
測定に使用する紙皿の乾燥質量を事前に求めておく。
② 試料採取ハンドスコップ１杯分（１kg〜1.5kg 程度）の試料を、バイブレーターやサジを使ってウェットスクリーニングする。
③ 乾燥前質量の測定
モルタル試料を紙皿の上に 400ｇ程度で 0.1g 単位まで計り取る。
④ モルタル試料の乾燥
電子レンジにモルタル試料を設置し、4〜5 分間程度加熱乾燥させる。
⑤ 乾燥後の質量測定
乾燥後のモルタル試料の質量を 0.1ｇ単位まで計る。
⑥ 単位水量の計算必要なデータを表計算ソフトに入力し単位水量を計算する。

土木研究所 構造物マネジメント技術チーム 片平
TEL 029-879-6761 FAX 029-879-6799㈱ 東横エルメス 計測事業部 山口
TEL 03-3256-7788 FAX 03-3256-7798

４０万円

配合表

１〜２ｋｇのコンクリート

２０〜２５分① 予熱
事前に乾燥炉内の温度を上昇させておく② 試料採取試料を 1〜２ｋｇ採取し、質量を測定する。
③ 乾燥
試料を乾燥炉に入れ、乾燥させる。
④ 質量測定乾燥後の試料質量を測定する⑤ 洗い出し乾燥後の試料を 5mm フルイ上で水洗いし、粗骨材量を測定する。

長所：使用する機械が電子レンジ、はかり、パソコン（表計算ソフト）であ 長所：材料による影響が少ない、操作も計量・乾燥・計算をすべて自動で行 長所：原理が単純で、信頼性が高い。
うために測定者による試験誤差が発生しない。
乾燥後の試料から粗骨材を洗い出すことで粗骨材量を測定・補正する
り入手が容易である。
短所：モルタルで試験を行うためにウェットスクリーニングに伴う誤差を補ウェットスクリーニングに伴う誤差を骨材の種類ごとに自動的に補正ことで高精度の単位水量推定が可能。
正する必要がある。
する。
短所：測定時間が長い。
長時間使用すると電子レンジが劣化する。
短所：測定時間が長い
事前に１時間の予熱が必要
電源が必要
電源が必要
電源が必要

専用の乾燥炉によってコンクリートを加熱乾燥し、蒸発量から単位水量を推
高周波加熱乾燥法
減圧式加熱乾燥法
コンクリートからふるい分けたモルタル分を、電子レンジで加熱乾燥させ、 水は減圧乾燥すると約 50℃で沸点に達するため、試料は低温化で乾燥され 定する。
質量の減少量とコンクリートの単位水量の相関性が高いことを利用し、コン る。
クリートの単位水量を測定測定する。

高周波加熱乾燥（電子レンジ）法

各種測定方法の概要（２/４）

参考資料

料

試量

問合せ先

他

その格

価

測定に必要な情報の間

定

測時法

定測

方徴特理原

測定称名

水濃度測定法

短所：・サンプリング時の試料のバラツキの影響。

・現場で簡易測定できる（測定器が、コンパクトで持ち運びできる）。

・外部電源を必要としない。

・測定値から換算表により、単位水量を求める（パソコンを必要としない）。

・事前情報（コンクリートの調配合や骨材比重・吸水率等）を必要としない。

100,000 円

大阪支店 廣川TEL 06-6323-4581 FAX 06-6323-4585

同荒井7

TEL 06-6331-6031 FAX 06-6331-6243

ソイルアンドロックエンジニアリング株式会社 機械部 熊原【製造・販売・技術サポート】

TEL 06-6834-0271 FAX 06-6834-0995

材料部材料試験室

財団法人 日本建築総合試験所

株式会社 ケット科学研究所 東京本社 野沢・木本TEL 03-3776-1111 FAX 03-3772-3001

ング）

・通信手段を用いて測定値を随時送信し、結果をモニタリングできる。
（遠隔モニタリ・国土交通省東北地方整備局ではフィールド試験継続中定を実施。

・ＪＲ東日本「土木工事標準仕様書」をはじめ、ＪＲ東海、ＪＲ西日本などで現場測 ・管厚の補正が必要

ウエットスクリーナーTZ-610 298,000 円

プリンターVZ-350（オプション）

HI-330 530,000 円、HI-330J 630,000 円

HI-300 480,000 円、HI-300J 580,000 円、④ 試料質量、⑤ 空気量③ 吸水率（細骨材、粗骨材）
一式 ３，０００，０００円程度

担当 長井

e-mail：yoshinori-nagai@taiheiyo-m.co.jp

TEL 043-498-3921 FAX 043-398-3925〒285-0802 千葉県佐倉市大作２−４−２

太平洋マテリアル株式会社 開発研究所

１回の測定（反応管、特殊アルコール等） ３，９１０円

初期費用（測定器、抽出容器、反応管等） ２７万円

設計価格

なし

基準コンクリートの単位水量と単位容積質量① 単位量（水、セメント、細骨材、粗骨材）② 表乾密度（セメント、細骨材、粗骨材）

０．５リットルのコンクリート

１５〜２０分制限無し

５分定する。

つけ、同配管内を流れるフレッシュコンクリートの単位水量および単位容積質量を測 表により単位水量を求める。

配管（例えば、ポンプ車のブーム配管）に中性子線水分計およびγ線密度計を取り ⑥ 反応後３分間静置し、精密圧力計で発生ガス圧力を測定する。その測定値から換算

モルタル量 約２ｋｇ

１０分

※ 試料容器３個のばらつきは約±1.0kg/m3⑧ ⑤〜⑦の手順を試料容器３個分繰り返し、平均値を計算する

振とうさせ、試薬と反応させる。

⑤ 反応管を折り曲げることにより、反応管中の試薬アンプルを割り、反応管を１分間

2) 特定の生コン車を基準とし、荷卸し時に実施。

⑥ 生コンの空気量を器械に入力する② 現場測定④ ろ過した抽出液を専用シリンジで採取し、反応管に入れ、反応管にゴム栓をする。

1) 試験室で試し練り時に実施。

⑤ 試料容器の質量を測定し器械に入力する⑦ 試料容器を器械にセットし測定を行う（約７秒）③ 試料採取容器を外し、抽出容器にろ紙をセットし、抽出液をろ過させる。

何を基準コンクリートとするかによって以下の２つの方法がある。

分間振とうさせて、コンクリート試料中の水を特殊アルコールの中に抽出する。

① 校正試験

④ 試料容器にモルタルを充填② 専用抽出容器に、特殊アルコールを５００ｍｌ入れて試料採取容器をセットし、２対して実施）の２段階測定。

③ ウエットスクリーニングでモルタルを抽出校正試験（基準コンクリートに対して実施）と現場測定（測定対象のコンクリートに ① 専用試料採取容器に、コンクリートを採取する。

装置が高額

短所：事前に校正試験が必要判明する。試験結果のフィードバックが適切に行える。

長所：配管を流れる生コン全量の単位水量を連続的に測定し、リアルタイムで結果が 長所：・コンクリート自体を試料とするため、試料調整が不要。のである。反応式：ＣａＨ２＋２Ｈ２Ｏ → Ｃａ(ＯＨ)２＋２Ｈ２↑測し、発生ガス圧と測定試料中の水濃度との相関により、抽出液の水濃度を求めるもを発生させる特性を利用している。発生したガス圧を高精度の精密圧力計を用いて計② 生コンクリートの採取① 配合データの入力

短所：高精度を保証するには事前に検量線のチェック・見直しが必要

測定に際して特別な技術は不要

１２６点の測定データの記憶、プリンター出力が可能

長所：２電源対応（ＡＣ電源、乾電池）

水量を求める。

より単位水量を推定する。

この水濃度を測定する方法として、以下に示す水素化カルシウムが水と反応してガスにより、採取したコンクリート中の水量を求め、体積換算により、コンクリート１ｍ３当りの単位率の関係式をあらかじめ求めておき、機械でモルタル中の静電容量を測定することにート中の水量をアルコールに抽出させ、その水アルコール混合液の水濃度を測定すること

コンクリート中の水素原子（主に水として存在）と照射する中性子との衝突によって 本測定方法は、一定容積のフレッシュコンクリートに特殊アルコールを定量加え、コンクリ連続式ＲＩ（ラジオアイソトープ）法

推定精度が±10kg/m3 以下で測定が可能と考えられる測定方法を掲載（2003.7 現在）

物質の誘電率が水分量によって変化することを応用。モルタル中の静電容量と水分 減衰する中性子の割合から単位水量を推定する。

高周波容量式

静電容量法
生コン水分計：ＨＩ−３００、ＨＩ−３００Ｊ
生コン・砂水分計：ＨＩ−３３０、ＨＩ−３３０Ｊ

各種測定方法の概要（３/４）

参考資料

料

試量

他ののそそ他

格価測定に必要な情報の間定

測

時法定

測

方

徴特理原

測定

称

名

株式会社 中研コンサルタント
関西支店 技術部 後藤 TEL 06-6556-2380 FAX 06-6556-2389
四国技術センター 河西 TEL 0889-42-8693 FAX 0889-42-8694
ホームページ http://www.chuken.co.jp/
新菱コンクリート株式会社 板山 TEL 095-887-1258（FAX：1264）
朝日ライフサイエンス株式会社 TEL 048-430-3141 FAX 048-433-4801

専用混合容器（ｱｸﾘﾙ製）：2 万円（量産品を計画中）、濾液採取器：１万円

塩分濃度計２９．８万円、塩分濃度／単位水量計（予定：３６万円）

計画配合（セメントの種類・量、細･粗骨材量）、細･粗骨材吸水率、空気量

１.５リットルのコンクリート

約 15 分

① 事前に添加する食塩水の塩分濃度を測定しておく。
② 食塩水濃度、配合情報をパソコンまたは本体(専用機)に入力しておく。
③ 容器にコンクリートを採取し、突き棒、ゴムハンマを用いて詰める。
④ 容器表面をストレートエッジで水平にならす。
⑤ 接続筒を取り付け、食塩水を計量・添加し、混合容器を閉じる。
⑥ 食塩水とコンクリートが混ざり流動状態になるよう振って攪拌・混合する。混合容器の上下逆転を繰り返すか、混合機により水平回転させて 2 分間程度攪拌・混合する。
⑦ 食塩水混合前・後のコンクリートより濾液採取器により濾液を採取し、塩分濃度を測定する。
⑧ 測定終了後測定値を入力し単位水量を算出する。
（専用機：単位水量を表示し、測定データとともに印字する。
）

長所：・コンクリートのままで測定でき、測定原理がわかりやすい。
・小型・高精度の電量滴定式塩分濃度計（蓄電池等 3 電源式）を用いるため電源のない現場でも測定でき、測定データを印字できる。
・配合情報がない場合でも概略値が求められる。
・空気量、単位セメント量、骨材量、骨材吸水率がわかれば推定精度が向上する。
短所：・試料量が 1.5 リットルであるため、サンプリングに注意が必要
・少量の濾液により塩分測定するため注意深く測定する必要がある。

8

推定精度が±10kg/m3 以下で測定が可能と考えられる測定方法を掲載（2003.7 現在）

フレッシュコンクリートに濃度の判っている食塩水を添加・混合した際に食塩水添加前と食塩水を混合後の濾液の塩分濃度を測定し、食塩水がコンクリート中の水により薄められる原理を用いて単位水量を推定する。

塩分濃度差法(電量滴定塩分濃度計方式)

各種測定方法の概要（４/４）

参考資料レディミクストコンクリート単位水量測定結果表
報告者

印

工事番号
工事名
工事箇所
請負者
製造者
工種
コンクリートの種類（記号）配合設計の単位水量
単位水量の上限値

管理値：±１５kg／m3

測定結果（測定機器によるプリント出力があるものは，添付すること。）
月日・時間
１回目
番号
測定者
測定方法（午前・午後）（ｋｇ／ｍ3）
1印

2印

3印

4印

5印

6印

7印

8印

9印

10印

11印

12印

13印

14印

15印

指示値：±２０kg／m3
２回目（ｋｇ／ｍ3）

判定 ※日打設量(m3)※ 判定の欄は，a:管理値内，b:管理値を超え，指示値以内，c:指示値を超える，の各記号を記入する
対応 （判定が，「ｂ」または「ｃ」の場合は，その後の対応について記載する。）
番号